156 



ist dem Wildsteiuer Kaolin ganz ähnlich. Ihr Ursprung ist in einem 

 feldspathreichei), Granulit ähnlichen GneuBse zu suchen, der in der 

 Umgebung von Wernsdorf uoter der Decke der tertiaeren Schichten 

 und des Basalttufes vorkömmt. 



Nahe liegt die Veraiuthung, dass diese Kaolinlager, sowie die 

 bei Zettlits unweit Karlsbald unter Mitwirkung von kohlensauren 

 Wässern entstanden, da am Fusse des Erzgebirges solche Wässer an 

 vielen Punkten hervorquellen. Namentlich wäre die gänzliche Ent- 

 fernung des Eisengehaltes und des Alkalis aus der verwitterten Masse 

 diesem Umstand zuzuschreiben, da aus ähnlichen feldspathreichen 

 Gesteinen in Mittelböhmen, •/,. B. bei Eule, wo keine kohlensauren 

 Quellen vorkommen, wohl kaolinische, aber mit Eisenoxydhydrat ge- 

 färbte und etwas Alkalien haltende Thone entstehen. 



Ein sehr reiches Lager von Kaolin wurde am Fusse des Erz- 

 gebirges bei Niklasberg aufgefunden. Das Muttergestein dieses 

 Kaolines, der nach der Analyse von Prof. Štolba ebenfalls die nor- 

 male Zusammensetzung der Kaoliuerde hat, aber bei der Waschung 

 nur Quarzkörner und Feldspathbrocken und keinen Glimmer übrig 

 lässt, ist Quarzporphyr, der hier einen bedeutenden Autheil an der 

 Gebirgsmasse des Erzgebirges hat. 



Alle diese Kaolinvarietäten zeigten unter dem Mikroskope feine 

 Krystalllamellen vom rhombischem Charakter und verhielten sich 

 als ein ausgezeichnet plastisches Material. 



Eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit hatte eine durch Eisen- 

 bahndirektor Pecher eingesendete weisse Thonprobe von Prohn bei 

 Brüx. Dieser Thon ist graulich bis geJbiichweiss, hie und da mit 

 kleinen Aederchen und Punkten von Eisenoxydhydrat, ist im Bruche 

 erdig, an den Schnittflächen glatt und glänzend, fühlt sich ein wenig 

 fettig an und klebt stark an der Zunge. Dieser Thon ist ungemein 

 feuerfest und sintert in der grössten Löthrobsbitze kaum etwas an 

 den Kanten der Bruchstücke zusammen. Er ist nicht plastisch. 



Die chemische Analyse, die Prof. Štolba durchführte, erwies in 

 100 Theilen lufttrockenen Materiales 



Thonerde .... 38-407o 



Eisenoxyd 

 Kalk . 

 Magnesia 

 Kieselerde 

 Wasser . 



0-80 „ 



0-50, 



keine 



44-50 „ 



1600 „ 



100-20«/o 



